400 



Mineralogie. 



II und III geben Fe : S : As = 1 : 1,005 : 0,994 , also die Formel 

 (FeCoNi) (S As) 2 . In I ist der höhere Eisengehalt durch beigemengten 

 Magnetkies verursacht. — Westersilfberg Typus n. Die recht kleinen 

 Krystalle liegen in Manganocalcit oder Flussspath, sie glänzen stark, sind 

 kurzsäulig und zeigen ooP (110), Po6 (011), auch £Po6 (012). Messungen 

 an sieben Krystallen ergaben 



(110) : (110) == 111° 20' Grenzwerthe 111° 13'— 111° 32' 

 (011) : (0T1) == 79° 59±' „ 79° 53'— 80° 10', 



a : b : c = 0,683 : 1 : 1,19228. Gew. = 6,07. Analyse I: Krystalle in Alkali- 

 carbonat und Salpeter geschmolzen = 34,94 Fe, 19,86 S; Analyse H: 

 Krystalle nach Behandlung mit conc. HCl in NO 3 H gelöst = 34,26 Fe, 

 46,00 As. Daraus Fe : S : As == 1 : 1,015 : 1,001, also Formel Fe S As. — 

 Westersilfberg Typus III. Mit Magneteisen und Blende kommen 1 mm 

 dicke, 10—20 mm lange Säulchen der Combination ooP (110) . P66 (011) . 

 |Pö6 (012) vor, die z. Th. zu mehreren aneinandergewachsen sind. Sie ent- 

 halten Einschlüsse von Magneteisen. An zehn besseren Krystallen ergab sich 

 (110) : (110) = 112° 10' Grenzwerthe 111° 45'— 112° 23' 

 (011) : (011) == 80° 6' „ 80° 5'— 80° 15', 



a : b : c = 0,67239 : 1 : 1,1896. Gew. 6,11. Bei Analyse I und II wurde 

 das Pulver mit dem Magneten gereinigt, dann mit HCl und Kalichlorat 

 zersetzt, bei III ohne Weiteres mit Alkalicarbonat und Salpeter auf- 





I. 



II. 



III. 



Fe . . 



. . 34,72 



34,60 



(35,00) 



Mn . . 



. . 0,18 



0,20 





S . . . 



. . 18,22 



17,93 



18,53 



As . . 



. . 46,60 



46,32 





Daraus Fe : S : As = 1 : 0,919 : 0,996 im Mittel. Die Abweichung von 

 1:1:1 erklärt sich dadurch, dass wegen der Magneteisenbeimengung der 

 Eisengehalt zu hoch ausgefallen ist. 



S p r ä k 1 a - Kalkbruch Typus I. Die gewöhnlich kurzsäuligen Kry- 

 stalle kommen in wechselnder Grösse mit Augit verwachsen und solchen 

 einschliessend in Kalk vor. Es tritt ooP (110), P36 (011), i-Päo (012) auf, 

 an einem Krystall ausserdem noch |Po6 (023) und OP (001) ; Zwillinge 

 nach ooP (110). Es ist 



(110) : (110) = 111° 30|' Grenzwerthe 111° 20'— 111° 35' 

 (011) : (Oll) = 80° 3' „ 80° 1'— 80° 15', 



a : b : c = 0,68077 : 1 : 1,1907. Zu Analyse I wurde mit Alkalicarbonat 

 und Salpeter zersetzt; zu II nach Behandlung des Pulvers mit HCl in 

 N0 3 H gelöst. 



I. IL 



Fe ... . (34,75) 34,44 

 S . . . . 19,37 — 

 As ... . - 45,38 



Ungelöst . — 0,18, woraus Fe : S : As = 1 : 0,985 : 0,984, 



